H. LE CHATELIER — I.KS ALI>1AGKS METALLIQUES 



nate de soude. Elles soiil Tune el raiilre limitées à 

 leur point d'intersection commun. 



Un certain nombre d'alliages métalliques présen- 

 tent une courbe de fusibilité semblable, composée 

 de deux branches partant chacune du point de fusion 

 d'un des métaux purs. On peut par analogie en con- 

 clure que l'alliage solide est constitué par lajuxta- 

 position de cristaux des deux métaux constituants. 

 Tel est, par exemple, le cas des alliages d'étain 

 avec le zinc, le plomb, le bismulh,dont les courbes 

 de fusibilité déterminées par Rudberg. Person, etc., 

 sont reproduites dans la ligure 11. 



Aux températures inférieures à celles du point 

 d'intersection des deux courbes il ne peut exister 

 aucun mélange liquide des deux corps en pré- 

 sence. Le mélange correspondant à ce point-limite, 

 se trouvant à la fois sur les deux branches de la 

 courbe, laisse déposer h la fois les deux corps 

 mêlés et dans les proportions mêmes où ils exis- 

 tent dans le mélange liquide. La cristallisation 

 n'altère donc paslacomposition de ce liquide et il 

 se solidifie par suite entièrement à température 

 constante. Ces mélanges à température de solidi- 

 fication constante ont été désignésparGuthrie sous 

 le nom de mélanges ou alliages cidectiques. Des mé- 

 langes semblables ont souvent, en raison de la fixité 

 de leur point de fusion, été pris à tort pour des 

 combinaisons définies. 



Les mélanges d'une composition quelconque, 

 soumis au refroidissement, laissent cristalliser 

 d'abord celui des deux corps (jui est en excès, par 

 rapport à la composition du mélange eutectique, 

 el peu à peu la composition de la partie liquide 

 se rapproche ainsi de celle de ce mélange ; en 

 même temps la température s'abaisse jusqu'à celle 

 desolidilication correspondante. De sorte que, pour 

 des alliages de composition quelconque, la soli- 

 dification s'achève toujours à la même tempéra- 

 ture, celle de solidification de l'alliage eutectique. 



2" Mélanijes de corps ilonnant d/:s comhmaixons. — 

 Lorsque les corps mêlés peuvent se combiner 

 comme le font les sels avec l'eau en donnant des 

 hvdrates, ou les sels entre eux en donnant des 



sels doubles, la courbe de fusibilité isolubilité) est 

 formée de plusieurs branches distinctes, comme 

 cela a été établi, pour la première fois, par les 

 expériences classiques de Lœwel sur la solubilité 

 du sulfate lie soude, du carbonate de soude, du 

 sulfate de magnésie. La branche relative aux com- 

 binaisons présente, dans certains cas, une forme 

 particulière tout à fait caractéristique. Si la com- 

 binaison peut fondre, sans se décomposer, en 

 abandonnant un de ses constituants à l'état solide, 

 condition réalisée pour quelques hydrates, en très 

 petit nombre, il est vrai : le dihydrate de chlorure 

 de calcium, le penlahydrate d'hyposulfite de so- 

 dium et pour un très grand nombre de sels doubles 

 obtenus par voie ignée tels que le carbonate de 

 lithium el potassium, le sulfate de cuivre et de po- 

 tassium, etc., — la branche de la courbe de fusibilité , 

 se rapportant à la combinaison présente générale- 

 ment un maximum de température pour un mélange 

 de composition peu différente de celle de la combi- 

 naison. Cette température maxima, qui est voisine i 

 de celle de fusion de la conibinaison, peut d'ail- 

 leurs être supérieure à celle de fusion de chacun 

 des constituants. 1 



L'existence il'un semblable maximum doit être 

 considérée comrhe l'indice certain d'une combi- 

 naison; mais la réciproque ne serait pas exacte, 

 c'est-à-dire que l'absence de maximum ne prouve- i 

 rait nullement l'absence de combinaison. C'est 

 ainsi que Roberts-Austen a caractérisé l'exislenci' 

 des combinaisons SbAl et Au.M- par leur point de 

 fusion, qui est supérieur à celui de chacun de^ 

 métaux constituants. 



Voici ifig. 12, page 537) les courbes de fusibilité 

 de quelques alliages semblables. Ces courbes de 

 rusibilitô conduisent à admettre les combinaisons ■ 

 définies ; 1 



SiiCu-, SbCu', .M-^Gii et Al Cu:'. 1 



3" 3Iêlan</es isomorphes. — Certains corps fondus 

 ensemble ont la propriété de cristalliser ensemble, 

 par refroidissement, en se mêlant dans les cris- ,; 

 taux en proportions variables; ce fait, dans le cas * 

 des corps transparents, se reconnaît facilemeni 

 par l'examen optique, notamment par la mesure 

 de l'angle des axes, dont l'écartciment varie d'une 

 façon continue avec la composition des cristaux. 

 Les expériences de fusibilité de mélanges sem- 

 blables faites sur des composés organiques fon- 

 dant vers 100° ou sur des sels fondant au rouge, 

 ont montré qu'alors la courbe de fusibilité esl 

 continue et tend à se raj)procher de la droite, joi- 

 gnant les points de fusion des deux corps consti- 

 tuants. Par suite, dans le cas des corps isomorphes 

 à points de fusion voisins, les mélanges n'auront pii> 

 une fusibilili'' [dus gi-aiide que les corps séparés. 



I 



